8o MÉMOIRES DE VACADÈMIE ROYALE 



vp ^^ rendrait encore de meilleurs ufages qu'elle dans les cas fufdits, après avoli 

 y, ^ ete vernillee. 



XIII. Je palïè à préfent aux mélanges & aux rapports de la terre d'alun 

 '•*■** avec le verre commun , où j'ai obfervé les phénomènes fuivans. J'ai mis 



dans un creufet fermé une quantité de terre d'alun pilée bien menu , avec des 

 morceaux de verre verd ; & les ayant expofés au feu de cémentation , fui- 

 Vant la méthode de M. de Reaumur , cela m'a donné une des efpèces de por- 

 celaine , dont ce grand homme parle au même endroit où il indique cette 

 méthode; au moins mon produit étoit-il fort approchant de cette porcelaine, 

 d'une grande folidité, mais ne donnant pourtant point de feu contre l'acier. 

 Si on mêle des parties égales de fable fin parmi la terre d'alun , ce verre- 

 travaillé de la même manière , donnera une porcelaine encore plus belle , 

 & qui jettera du feu. En général , dans tous ces travaux , il ne faut pas que le 

 feu foit trop fort , autrement le verre fe fondroit parmi la poudre. Mais 

 quand on mêle enfemble de la terre d'alun calcinée, & du verre réduit en 

 poudjie très-fine , & lavé , parties égales ; ce mélange traité de la manière 

 fufdite , au feu de fufion même le plus violent , ne veut point entrer en flux; 

 mais il demeure calTant, en poudre , ou à peine un peu cuit enfemble. Si 

 l'on mêle une partie de terre d'alun calcinée avec deux parties du verre 

 fufdit, & qu'on travaille ces matières toujours fuivant la méthode précéden- 

 te , on aura une malTe blanchâtre , ayant l'apparence d'écume , & ren. 

 dant beaucoup de feu contre l'acier. Je procédai auffi de même fur une 

 partie de terre d'alun calcinée avec trois parties de ce verre , & j'en ob- 

 tins une maflè d'un blanc jaunâtre , qui s'étoit mieux réunie , mais qui 

 avoit pourtant encore des trous , d'ailleurs extrêmement folide , & donnant 

 du feu. Au contraire , une partie de cette terre calcinée d'alun , avec qua- 

 tre parties du verre fufdit , traitées de la même manière , donnèrent une mat 

 fe d'un verd jaunâtre , tranfparente , & rendant beaucoup de feu. Mais lort 

 que j'opérai fur une partie de cette terre avec fix parties de verre verd, j'ob- 

 tins un produit dont la dureté n'égaloit pas celle des précédens , mais qui 

 avoit beaucoup de refïèmblance avec le verre verd fondu. 



XIV. Une chofe qui ne méritoit pas moins d'être examinée , c'étoit les 

 rapports des chaux métalliques avec la terre d'alun. Pour arriver à ce but, 

 je commençai par prendre une partie de très-bonne lune cornée bien édul- 

 corée , ( par ce terme on entend de la chaux d'argent , précipitée de la fo- 

 lution de ce métal dans l'eau forte , par l'acide du fel commun ) avec 

 deux parties de notre terre d'alun calcinée ; je mis ce mélange dans un creu- 

 fet , & je le traitai de la manière qui a été fouvent indiquée ci-deflus , en 

 le tenant pendant plufîeurs heures au feu de fufion le plus violent : après le 

 refroidiflèment , je ne trouvai qu'un mélange blanc en poudre , dont les 

 parties ne s'étoient point réunies enfemble , encore moins étoient-elles en- 

 trées 



